( 689 ) 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur le chrnmite neutre de chaux cristallisé. 

 Note de M. E. Dufau, présentée par M. H. Moissan. 



« M. Gerbera préparé, en 1877, un chromite de chaux neutre, en chauf- 

 fant au rouge du chlorure de calcium anhydre avec du bichromate de po- 

 tasse; la masse lessivée à l'eau bouillante, puis traitée par l'acide chlorhy- 

 dricpie, abandonnait une poudre cristalline vert olive, presque noire, 

 répondant à la formule Cr-0\CaO, dont les propriétés n'ont pas été 

 étudiées ('). 



» M. H. Moissan, en étudiant l'action de la haute température de l'arc 

 électrique sur les oxydes métalliques, a obtenu une combinaison de l'oxyde 

 de chrome et de la chaux répondant à la formule Cr"0^4CaO; il a de plus 

 observé la formation simultanée d'aiguilles vert foncé dont il n'a pas pour- 

 suivi l'étude (Annales de Chimie et de Physique, -f série, janvier iSqS). 



» Il nous a paru intéressant de voir si ces derniers cristaux ne repré- 

 sentaient pas un deuxième oxyde double qui se serait formé dans des con- 

 ditions peu différentes du premier. 



» Pour cela, nous avons chauflFé un mélange de 1 1 js'' de sesquioxyde de clirome et 

 de 45°'' de chaux vive dans le four électrique, au moyen d'un courant de 5o volts et de 

 700 amjières. L'opération terminée, on a trouvé dans le four une masse cristalline 

 verte où l'œil distinguait assez facilement deux sortes de cristaux : des lamelles jau- 

 nâtres, semblables à celles obtenues par M. Moissan, et des aiguilles de plusieurs 

 millimètres de couleur foncée, groupées en masses à structure rayonnée. I^e dôme du 

 four était également recouvert de ces aiguilles. Les parties cristallisées ont été déta- 

 chées du four, et traitées par l'acide chlorhydrique concentré; il s'est produit un 

 assez grand dégagement de chaleur, et le liquide s'est fortement coloré en vert en 

 même temps qu'il se dégageait du chlore. Les derniers traitements ont été faits à 

 l'acide chlorh^'drique bouillant jusqu'à ce qu'il ne se dissolve plus rien. 



» Le résidu de cette attaque se présente sous la forme d'aiguilles pris- 

 matiques à reflet métallique, donnant une poudre vert clair. Au microscope, 

 les cristauxmincessont transparents et d'une belle couleur verte. La dureté 

 de ce composé est voisine de 6, sa densité est de 4.8 à 18°. L'analyse, faite 

 par le procédé indiqué plus loin, lui attribue la formule du chromite neutre 

 de chaux Cr-0%CaO. 



)> Le fluor ne l'attaque pas à froid; si l'on élève légèrement la ternpéra- 



(') Bull. Soc. Chimique, 2" série, t. XXVII, p. 435. 



